Vol 14 No 1 Juni 2020 : 13 – 23
KUALITAS PELET TIGA JENIS KAYU: BANGKIRAI ( Shorea laevis Rdl), SUNGKAI ( Peronema canescens Jack) DAN MERANTI MERAH ( Shorea leprosula Mig)
Quality of Three Types of Wood Pellets: Bangkirai ( Shorea laevis Rdl) , Sungkai ( Peronema canescens Jack) and Red Meranti ( Shorea leprosula Mig)
Lies Indrayanti 1 , Alpian 1 , * Wahyu Supriyati 1 , Renhart Jemi 1 ,Theresia Anggreini Sirait 1 , Rosdiana 1 Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Palangka Raya *Corresponding Author, Email: alpian@for.upr.ac.id ; Phone: +62 85228216554 ;

## ABSTRACT
One  of  the  ways  to  support  zero  waste  policies  in  the  timber  industry  was  used  the  industry  waste maximally. Sawdust is probable materials to produce wood pellet. This research aims to identify the quality of wood pellet of Bangkirai, Sungkai, and red Meranti. Tapioca flour will be used as an adhesive material. Secondly, to  identify  the  feasibility  of  those  three  types  of  timber  as  wood  pellet,  that  can  be  used  either  as  domestic consumption or export. Research used complete-random design with timber as the factor. The result shows that wood pellet yielded from Sungkai has better quality than wood pellet produced from the other two timber types. The difference in type of wood is only the density value shows very significant effect. Overall, the research result has  qualified  for  SNI  standard  (8201-2014)  and  France  standard  (ITEBE).  However,  only  several  parts  of parameters  from  three  types  of  timber  that  conform  with  Sweden  standard  (SS187120).  Those  three  types  of timber are feasibly usable and prospective to be developed as wood pellet material. But, intensive handling of the pellet's water content and testing of mechanical properties and durability were needed.
Keywords: wood pellet, sawdust, standard quality, prospective.

## ABSTRAK
Salah  satu  cara  dalam  mendukung  kebijakan zero  waste industri  perkayuan  adalah  dengan memanfaatkan  limbah  industri  secara  maksimal.  Limbah  serbuk  gergajian  merupakan  bahan  yang  sangat mungkin digunakan untuk bahan pelet kayu. Penelitian bertujuan pertama, mengetahui kualitas pelet dari kayu Bangkirai,  Sungkai  dan  Meranti  Merah  dengan  menggunakan  tepung  tapioka  sebagai  perekat.  Kedua  untuk mengetahui  prospek  ketiga  jenis  kayu  sebagai  pelet  baik  untuk  konsumsi  dalam  negeri  maupun  ekspor. Penelitian menggunakan Rancangan acak lengkap dan jenis kayu sebagai faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelet kayu Bangkirai mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan dengan kualitas pelet kayu Sungkai dan Meranti  Merah.  Perbedaan  jenis  kayu  hanya  nilai  kerapatan  menunjukkan  sangat  berpengaruh  nyata.  Secara keseluruhan hasil penelitian memenuhi standart SNI (8201-2014) dan standart Prancis (ITEBE). Namun menurut standart Swedia (SS187120) hanya sebagian parameter untuk ketiga jenis yang memenuhi standar. Ketiga jenis kayu  prospektif  dipakai  dan  dikembangkan  sebagai  bahan  pelet  kayu.  Akan  tetapi  perlu  penanganan  secara intensif terhadap kadar air peletnya dan pengujian lanjutan terhadap sifat mekanika dan keawetannya. Kata kunci: Pelet kayu, limbah serbuk, kualitas standart, prospektif.
Kualitas  Pelet  Tiga  Jenis  Kayu:  Bangkirai  (Shorea  laevis  Rdl),  Sungkai (Peronema canescens Jack) dan Meranti Merah (Shorea leprosula Mig)

## PENDAHULUAN
Kebijakan  industri  perkayuan  yaitu zero waste meskipun  telah  dicanangkan  sekian  puluh tahun  yang  lalu  namun  masih  relevan  untuk  terus dilaksanakan  hingga  saat  ini.  Kegiatan  yang  bisa dilakukan  untuk  mengadopsi  kebijakan  ini  dalam industri  perkayuan  adalah  pemanfaatan  limbah industri  dengan  melalui  proses  tertentu  kemudian dijadikan  bahan  yang  mempunyai  nilai  jual.  Salah satunya  adalah  pemanfaatan  serbuk  gergajian, bahan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  energi biomasa.  Menurut  El  Bassam  &  Maegaard,  (2004) mengatakan  bahwa  umumnya,  biomassa  yang digunakan  sebagai  bahan  bakar  adalah  biomassa yang memiliki nilai ekonomis rendah.
Dewasa ini telah semakin banyak dilakukan upaya  untuk  mencari  bahan  bakar  alternatif  yang lebih  murah  dan  mudah  tersedia.  Sumber  energi alternatif  yang  banyak  diteliti  dan  dikembangkan adalah  energi  biomassa  yang  ketersediaannya melimpah, mudah diperoleh dan dapat diperbaharui. Di  Kalimantan  Tengah  cukup  banyak  ditemukan limbah  industri  pengolahan  kayu    yang  belum dimanfaatkan. Beberapa jenis yang menonjol antara lain  Bangkirai,  Ulin,  Sungkai,  Meranti  Merah,  Pulai, Alau,  Ramin,  Laban,  Rengas  dan  Gerunggang. Pelet kayu adalah jenis bahan bakar padat berbasis limbah dengan ukuran lebih kecil dari ukuran briket. Penggunaan  pelet kayu telah berkembang pesat di negara-negara  Amerika  dan  Eropa  (Windarwati, 2011).
Beberapa  penelitian  pelet  kayu  yang  telah dilakukan  pada  berbagai  jenis  kayu  antara  lain Sengon  (Winata,  2013),  Agathis  (Bahri,  2014), Merawan  (Banuaji,  2015),  Laban  (Lamanda et  al. , 2015),  Pulai  (Utami,  2017).  Akan  tetapi  penelitian yang  menggunakan  bahan  baku  kayu  Bangkirai, Sungkai dan Meranti Merah, di Kalimantan Tengah sepengetahuan  penulis  belum  ada.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  dilakukan penelitian  terhadap  pelet  kayu  dari  tiga  jenis  kayu yaitu  Bangkirai  ( Shorea  laevis Ridl.),  Sungkai ( Peronema  canescens Jack)  dan  Meranti  Merah ( Shorea leprosula Miq.).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kualitas  pelet  kayu  Bangkirai  Sungkai  dan  Meranti merah.  Tujuan  lainnya  untuk  mengetahui  prospek ketiga jenis kayu sebagai pelet baik untuk konsumsi
dalam negeri maupun ekspor. Manfaat penelitian ini nantinya  diharapkan  dapat  menambah  jenis  bahan baku yang dapat dijadikan pelet kayu.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu
Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium Teknologi Hasil Hutan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian  Universitas  Palangka  Raya  untuk pengujian kadar air, kerapatan, kadar abu, kadar zat mudah menguap dan kadar karbon.  Pengujian nilai kalor dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan  Industri  Departemen  Perindustrian Banjar  Baru  Kalimantan  Selatan.  Waktu  penelitian berlangsung selama ± 2 bulan.

## Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah serbuk kayu Bangkirai,  Sungkai  dan  Meranti  Merah.  Sebagai perekat  digunakan  tepung  tapioka  dan  air  Mineral sebagai  pelarut . Peralatan  yang  digunakan  adalah Alat  pencetak  pelet  kayu,  alat  pengempa,  Oven, Oven tanur, Bomb calorimeter uji nilai kalor, Cawan porselin,  timbangan  analitik,  Desikator  Gelas  ukur, Pengaduk, Hot  Plate merk Thermolyne ,  Corong, Saringan  ukuran  40  mesh  dan  60  mesh,  Botol Plastik klip, ATK, Kertas label, Alat dokumentasi.

## Prosedur Penelitian

## Persiapan bahan baku
Serbuk  kayu  Bangkirai,  Sungkai  dan  Meranti Merah  sebelum  digunakan  terlebih  dahulu  dikering udarakan.  Bahan  diletakkan  pada  ruang  terbuka hingga mencapai kadar air 12% (SNI 8021 : 2014). Serbuk tersebut kemudian disangrai selama ≥ 1 jam dengan  suhu  mencapai  ±  150 o C.  Setelah didinginkan  kemudian  dilakukan  pengayakan menggunakan  ukuran  40  mesh  dan  tertahan  di  60 mesh.
Pencampuran serbuk kayu dan bahan perekat Serbuk  kayu  masing-masing  jenis  sebesar 2,6  gram  dicampur  dengan  bahan  perekat  sebesar 0,26  gram.    Namun  sebelumnya  bahan  perekat berupa tepung tapioka yang disaring menggunakan ayakan  40  mesh  tertahan  di  60  mesh  kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 60°C selama
Vol 14 No 1 Juni 2020 : 13 – 23
6  jam,  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  botol  yang kedap udara. Tepung tersebut kemudian di campur dengan air dengan perbandingan perekat:air adalah sebesar  1:10.  Selanjutnya  serbuk  dan  perekat dicampurkan  dan  diaduk  sampai  merata  dan  siap untuk dicetak.

## Pencetakan Pelet Kayu
Serbuk  kayu  yang  telah  dicampur  perekat kemudian  dimasukkan  ke    dalam  mesin  pencetak pelet  kayu.  Selanjutnya  di  letakkan  pada  alat pengempa.  Penelitian  ini  menggunakan  sistem pengempaan  dingin  dengan  tekanan  30mpa/jam. Proses  pengempaan  sampai  dihasilkan  pelet  kayu berlangsung  selama  ±  4  jam.  Proses  pencetakan pelet  ketiga  jenis  kayu  dan  pelet  kayu  yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1 .
Keterangan  :  1.  Pencampuran  serbuk  kayu  dengan  adonan perekat:  2.  Hasil  campuran  dimasukkan  ke  dalam  alat pencetak  pelet  kayu:  3.  Pengepresan  pelet  kayu  dengan  alat pengempa  hidrolik;  4.  Pelet  kayu  Bangkirai;  5.  Pelet  kayu Sungkai; 6.Pelet kayu Meranti Merah
Gambar 1. Proses Pencetakan Pelet dan Pelet yang dihasilkan Pengeringan
Pengeringan  pelet  kayu  dilakukan  di  dalam ruangan  dengan  suhu  kamar.  Selama  pengeringan dilakukan  penimbangan  setiap  1  x  24  jam  hingga didapat  berat  konstan,  untuk  selanjutnya  dilakukan pengujian terhadap pelet kayu.

## Pengujian Pelet Kayu
Pengujian  pelet  kayu  meliputi  kadar  air, kerapatan,  kadar  abu,  kadar  zat  mudah  menguap, kadar  karbon  terikat  dan  nilai  kalor.  Pengujian  ini mengacu  pada  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI 8021:2014) tentang pelet kayu.

## Kadar Air
Prosedur  perhitungan  kadar  air  menggunakan standar  SNI  01-1506:1989.  Sampel  yang  sudah dikering  udarakan  kemudian  dikeringkan  dalam oven  pada  suhu  102  ±  3°C  selama  3  jam  dan ditimbang sampai bobot tetap.
Kadar  air  dihitung  dengan  menggunakan persamaan:
Kadar air = x 100 %
Kerapatan Kerapatan  dinyatakan  sebagai  hasil perbandingan  berat  contoh  uji  terhadap  volume. Setiap  contoh  uji  diukur  bobotnya  menggunakan timbangan  analitik  pada  kondisi  kering  udara. Selanjutnya  diukur  dimensi  tinggi  dan  diameter untuk  mengetahui  volumenya.  Nilai  bobot  dan volume  kering  udara  contoh  uji  tersebut  digunakan untuk  menetapkan  besarnya  kerapatan  setiap contoh uji pelet kayu menggunakan standar      SNI 8021:2014 dengan rumus:
K = Keterangan : K = Kerapatan (g/cm³);
B = Berat setiap buah contoh uji (g); V=Volume setiap buah contoh uji (cm 3 )

## Kadar Abu
Prosedur  perhitungan  kadar  abu  dilakukan dengan  menimbang  2g  contoh  uji  ke  dalam  cawan porselin  yang  telah  diketahui  bobotnya.  Cawan kemudian  dipindahkan  ke  dalam  oven  tanur  pada
d. 1 3 c. 2 b. 6 f 4. 5 e
Kualitas  Pelet  Tiga  Jenis  Kayu:  Bangkirai  (Shorea  laevis  Rdl),  Sungkai (Peronema canescens Jack) dan Meranti Merah (Shorea leprosula Mig)
suhu  800°C-900 o C  selama  2  jam.  Setelah  asap berhenti  yang  berarti  karbon  hilang,  tutup  tanur dibuka  selama  1  menit  untuk  menyempurnakan proses  pengabuan.  Bila  seluruh  contoh  uji  telah menjadi  abu,  kemudian  cawan  didinginkan  dalam desikator dan ditimbang sebagai berat cawan + berat abu  (W 1 ).    Perhitungan  kadar  abu  pelet  kayu menggunakan  standar  SNI  06-3730:1995  dengan rumus sebagai berikut:
Kadar abu (%) x 100
Keterangan : W 1 = Berat cawan + berat abu)- berat cawan (g/cm³); W 2 = Berat contoh uji (g)
Kadar Zat Mudah Menguap Prosedur  perhitungan  kadar  zat  mudah menguap  dilakukan  dengan  menimbang  2g  contoh uji  ke  dalam  cawan  porselin  yang  telah  diketahui bobotnya  kemudian  ditutup  menggunaan  tutup cawan  porselin  yang  telah  diketahui  bobotnya. Cawan  yang  berisi  contoh  uji  tersebut  dipindahkan ke  dalam  oven  tanur  dan dipanaskan  sampai  suhu 950 o C.  Setelah  suhu  tercapai,  cawan  dan  contoh  uji dibiarkan dingin terlebih dahulu dalam tanur, kemudian contoh  uji  dimasukkan  dalam  desikator  dan ditimbang.  Perhitungan  kadar  zat  mudah  menguap pelet kayu menggunakan standar SNI 06-3730:1995 dengan rumus sebagai berikut:
Bagian  yang  hilang  pada  pemanasan 950 o C, % = x 100
Keterangan: W 1 =Bobot contoh semula (g);W 2 =Bobot contoh setelah pemanasan (g)
Kadar Karbon Terikat Prosedur  perhitungan  kadar  karbon  terikat menggunakan  standar  SNI  06-3730:1995.  Kadar karbon  terikat  dihitung  dari  contoh  uji  dengan mengurangi  abu  dan  kadar  zat  mudah  menguap. Kadar karbon terikat dihitung dengan rumus:
Karbon Terikat (%) = 100 – (A + B) Keterangan  : A = Kadar zat mudah menguap; B = Kadar ab
Nilai Kalor
Prosedur  pengujian  nilai  kalor  pelet  kayu menggunakan  standar  SNI  01-6235:  2000.  Nilai kalor  merupakan  hasil  pembakaran  contoh  uji dengan  bantuan  oksigen  dalam bomb  calorimeter pada kondisi tertentu. Penetapan nilai kalori dengan contoh  uji  sebanyak  1g  yang  ditempatkan  pada sampel  holder.  Benang  sepanjang  10cm  dipasang pada  kawat ignition kemudian bomb  head dimasukkan  ke  dalam bomb  vessel pada Oxygen Bomb  Calorimeter dan  ditutup  rapat.  Pembakaran dimulai  saat  suhu  air  sudah  tetap.  Pengukuran dilakukan  sampai  suhu  optimum.  Kemudian  diukur panas  menggunakan  thermometer  dan  panjang benang yang terbakar akibat panas yang ditimbulkan, selanjutnya  dilakukan  titrasi  terhadap  contoh  uji. Besarnya nilai kalor dihitung dengan rumus :
Hg (ca/g) =
Keterangan  :  Hg  =  kalori  per  gram  contoh;  t  = Kenaikan  temperatur  pada  termometer;  w  =  2426 kalori  / o C  ;  l 1 =  ml  Natrium  karbonat  yang  terpakai untuk titrasi; l 2 = 13,7 x 1,02 x berat contoh; l 3 = 2,3 x panjang fuse wire yang terbakar; M = berat contoh (g)
Rancangan Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  Rancangan Acak  lengkap  (RAL)  dengan  satu  faktor (Gasperz,1991). Perlakuan yang digunakan ada tiga yaitu Bangkirai, Sungkai dan Meranti Merah dengan 5 kali ulangan pada setiap perlakuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil  pengujian  pelet  kayu  meliputi  kadar  air, kerapatan,  kadar  abu,  kadar  zat  mudah  menguap, kadar karbon terikat dan nilai kalor, nilai rata-ratanya dapat  dilihat  pada Gambar  2 .  Uji  analisis  sidik ragam ragam dapat dilihat pada Tabel 1.
Vol 14 No 1 Juni 2020 : 13 – 23
Keterangan: 1.Kadar air; 2. Kerapatan; 3.Kadar Abu; 4. Kadar Zat Mudah Mnguap; 5. Kadar Karbon Terikat; 6. Nilai kalor Gambar 2. Nilai rata-rata kadar air, kerapatan, kadar abu,  kadar  zat  mudah  menguap,  kadar karbon  terikat  dan  nilai  kalor  kayu bangkirai, sungkai dan meranti merah
Tabel  1.    Analisis  Sidik  Ragam  Kadar  Air, Kerapatan,  Kadar  Abu,  Kadar  Zat  Mudah Menguap, Kadar Karbon Terikat  dan Nilai Kalor  Terhadap  Pelet  Kayu  Bangkirai, Sungkai dan Meranti Merah SK Pengujian DB JK KT F. Hitung F. Tabel 5 %  1 % Kadar air (%) 12 1,13 0,09 2,33 tn 3,885  6,927 Kerapatan (g/cm 3 ) 0,002 0,0002  289,72** Kadar abu (%) 0,20 0,02 1 tn Kadar zat mudah menguap (%) 24,50 2,04 0,06 tn Kadar karbon terikat (%) 25,20 2,10 0,1 tn Nilai kalor (kal/g) 674633,04 56219,42  1,83 tn
Ket: tn : tidak berpengaruh nyata pada taraf 5% ( Jika  F hitung < F tabel ) ** : berpengaruh sangat nyata pada taraf 1% ( Jika  F hitung > F tabel )
Kadar Air Kadar  air  merupakan  salah  satu  parameter penentu mutu pelet kayu. Kadar air yang tinggi akan menurunkan  mutu  pelet  kayu.  Grafik  nilai  rata-rata kadar air pelet kayu dapat dilihat pada Gambar 2.1 . Nilai  rata-rata  kadar  air  dari  Meranti  merah, Bangkirai  dan  Sungkai  berturut-turut  menurun. Namun  nilai  semua  kadar  air  pelet  kayu  pada penelitian  ini  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan penelitian  Utami  (2017)  yaitu  4,37%-5,76%.  Nilai Kadar  air  pelet  kayu  Sungkai  lebih  rendah dibandingkan  pelet  kayu  Meranti  Merah.  Hal  ini sama  dengan  hasil  penelitian  Hartoyo  &  Nurhayati
(1976) dalam Triono  (2006)  bahwa  kadar  air  pelet kayu tidak dipengaruhi oleh berat jenis kayu. Namun rendahnya  nilai  kadar  air  pada  pelet  kayu  Sungkai disebabkan karena kayu Sungkai memiliki sifat yang lebih cepat kering dibandingkan kayu Bangkirai dan Meranti  Merah.  Muslich et  al .  (2013)  mengatakan bahwa kayu Sungkai secara umum dapat mengering cepat  tanpa  catat  misalnya  pada  papan  setebal 2,5cm  dengan  pengeringan  alami  sampai  kering udara  memerlukan  waktu  60  hari  sedangkan  untuk kayu Meranti Merah memerlukan waktu 90 hari dan untuk kayu Bangkirai termasuk sulit. Selain itu kadar air juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.
Penentuan  kadar  air  bertujuan  untuk mengetahui  sifat  higroskopis  pelet  kayu  yang dihasilkan  dan  merupakan  salah  satu  penentu kualitas pelet  kayu.  Nilai  kadar air  pada  pelet  kayu diharapkan  serendah  mungkin  untuk  meningkatkan mutu  pelet  kayu.  Tingginya  kadar  air  pelet  kayu dapat  menurunkan  nilai  kalor  pembakaran, menyebabkan proses penyalaan  menjadi  lebih  sulit dan  menghasilkan  banyak  asap  pada  proses pembakaran (Rahman, 2011). Selain itu, nilai kadar air yang tinggi juga dapat meningkatan polusi udara karena  banyak  menimbulkan  asap  pada  saat pembakaran  (Nurwigha,  2012).  Hasil  analisis  sidik ragam nilai kadar air tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini berarti ketiga jenis kayu mempunyai kadar air yang cenderung seragam
Kerapatan Kerapatan  merupakan  hasil  perbandingan antara  berat  dan  volume  pelet  kayu.  Adapa et  al . (2009) dalam Winata  (2013)  mengatakan  bahwa tinggi  rendahnya  kerapatan  pelet  kayu  sangat berpengaruh  terhadap  kualitas  pelet  kayu  dan semakin  tinggi  nilai  kerapatan  pelet  kayu  dapat memudahkan dalam hal penanganan, penyimpanan dan  tranportasi  pelet  kayu,  sehingga  dapat menurunkan  biaya  yang  dibutuhkan.  Grafik  nilai rata-rata  kerapatan  pelet  kayu  pada  penelitian  ini disajikan pada Gambar 2.2 . Nilai rata-rata kerapatan berturut turut menurun dari kayu Bangkirai, Meranti dan Sungkai.
Nilai  rata-rata  kerapatan  pelet  kayu  pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian Mahdie et  al. (2016)  sebesar  0,489g/cm 3 -0,533gr/cm 3 dan
Kualitas  Pelet  Tiga  Jenis  Kayu:  Bangkirai  (Shorea  laevis  Rdl),  Sungkai (Peronema canescens Jack) dan Meranti Merah (Shorea leprosula Mig)
penelitian Andrian et al. (2015) sebesar 0,408g/cm 3 - 0,628g/cm 3 .  Rendahnya  nilai  rata-rata  kerapatan pelet  kayu  yang  diperoleh  karena  pada  saat pengempaan  pelet  kayu  tidak  menggunakan  suhu. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahdie et al. (2016) yang  mengatakan  bahwa  faktor  suhu  juga berpengaruh  terhadap  nilai  kerapatan,  semakin tinggi  suhu  yang  diberikan  pada  pembuatan  pelet kayu  maka  kerapatan  yang  dihasilkan  semakin tinggi pula. Hasil analisis sidik ragam nilai kerapatan menunjukkan  terdapat  perbedaan  nyata.  Artinya jenis kayu sangat berpengaruh nyata terhadap nilai kerapatan pelet kayu.
Tabel  2.  Uji  BNJ  Kerapatan  Pelet  Kayu  Bangkirai, Sungkai dan Meranti Merah
Jenis kayu Beda Nilai Rata-rata Bangkirai  Sungkai Meranti Merah Nilai  Tengah Umum 0,67 a 0,52 b 0,48 c
Nilai pembanding: 5 % = 0,022 dan 1 % = 0,029 Hasil  uji  lanjut  BNJ  menunjukkan  bahwa kerapatan  ketiga  jenis  pelet  kayu  tersebut  berbeda satu  sama  lain.  Bangkirai  berbeda  sangat  nyata dengan  Sungkai  dan  Meranti  Merah,  sementara Sungkai juga berbeda sangat nyata dengan Meranti merah. Ditunjukkan pada huruf yang berbeda pada masing masing nilai tengah.
Perbedaan  kerapatan  pelet  kayu  pada setiap jenis kayu dipengaruhi oleh berat jenis bahan baku  yang  digunakan.  Winata  (2013)  menyatakan bahwa tinggi rendahnya kerapatan dipengaruhi oleh berat  jenis  kayu.  Berat  jenis  kayu  sungkai  sebesar 0.63,  lebih  tinggi  dibandingkan  berat  jenis  kayu meranti  merah  yaitu  0,52.  Namun  pada  penelitian ini, pelet kayu Sungkai memiliki nilai kerapatan yang lebih rendah sebesar 0,48g/cm 3 dibandingkan pelet kayu  Meranti  Merah  dengan  nilai  kerapatan 0,52g/cm 3 .  Hal  ini  terjadi  diduga  karena  sifat  kayu Sungkai yang lebih cepat kering dibandingkan kayu Meranti  Merah  (Muslich et  al .,  2013)  sehingga volume  serbuk  kayu  Sungkai  yang digunakan  lebih banyak dibandingkan kayu Meranti Merah walaupun berat  serbuk  yang  digunakan  sama  dan  pada  saat pencetakan  pelet  kayu  Sungkai  lebih  sulit  karena serbuk kayu Sungkai sukar menyatu dengan adonan
perekat  yang  dibuat.  Penyebab  lainnya  adalah keterbatasan  alat  cetakan  yang  digunakan  dan beban  pengempaan  yang  diberikan  pada  saat pencetakan tidak sama. Sesuai dengan pernyataan Hartoyo  (1983) dalam Triono  (2006)  yang mengatakan  bahwa  tinggi  rendahnya  kerapatan dipengaruhi besarnya tekanan pengempaan.
Kadar Abu Abu  merupakan  garam  yang  diendapkan dalam  dinding  sel  dan  lumen.  Endapan  yang  khas adalah  berbagai  garam-garam  logam,  seperti karbonat, silikat, oksalat dan fosfat (Sjostrom, 1998). Bahan  sisa  pembakaran  yang  sudah  tidak  memiliki nilai  kalor  dan  unsur  karbon  disebut  dengan  kadar abu. Bahan  ini  merupakan  salah  satu  parameter yang penting karena bahan bakar tanpa abu (seperti minyak  dan  gas)  memiliki  sifat  pembakaran  yang lebih baik. Nilai rata-rata kadar abu pelet kayu pada penelitian  ini  dapat  dilihat  pada Gambar  2.3. Nilai rata-rata kadar abu pelet kayu berturut-turut tertinggi pada  pelet  kayu  Meranti  Merah,  diikuti  pelet  kayu Bangkirai  dan  pelet  kayu  Sungkai.  Nilai  rata-rata kadar  abu  pelet  kayu  pada  penelitian  lebih  rendah atau  dibandingkan  penelitian  Mahdie et  al. (2016) dengan nilai kadar abu sebesar 2,617%-4,947% dan Utami (2017) sebesar 0,70%-1,06%. Artinya kualitas pelet  kayu  Bangkirai,  Meranti  Merah  dan  Sungkai lebih baik. Kandungan kadar abu yang tinggi dapat menurunkan  nilai  kalor  pelet  kayu  sehingga  akan menurunkan  kualitas  pelet  kayu.  Sesuai  dengan pendapat  Triono  (2006)  yang  mengatakan  bahwa kadar abu akan berpengaruh terhadap kadar karbon terikat.  Kadar  abu  yang  tinggi  akan  menyebabkan kadar karbon terikat rendah dan sebaliknya. Apabila kadar karbon terikat tinggi maka nilai kalor juga akan tinggi. Hal ini berarti apabila nilai kadar abu rendah maka  nilai  kalor  akan  tinggi  dan  sebaliknya.  Hasil analisis  sidik  ragam  nilai  kadar  abu  tidak menunjukkan  adanya  perbedaan.  Hal  ini  berarti bahawa nilai kadar abu pelet kayu ketiga jenis kayu cenderung  seragam. Pelet  kayu  Bangkirai  dan Sungkai  memiliki  nilai  kadar  abu  yang  sama dikarenakan  kayu  Bangkirai  dan  Sungkai  memiliki kadar silika yang sama yaitu sebesar 0,4%. Hal ini sesuai  dengan  pernyataan  Rahman  (2011)  yang menyatakan  bahwa  jumlah  abu  yang  dihasilkan dipengaruhi  oleh  jenis  bahan  biomassa  yang digunakan.  Salah  satu penyusun abu  adalah  silika,
Vol 14 No 1 Juni 2020 : 13 – 23
unsur  silika  tidak  ikut  terbakar  pada  proses pembakaran  sehingga  dapat  menurunkan  energi dan  mutu  dari  pelet  kayu.  Pengaruh  kadar  abu terhadap  kualitas  pelet  kayu  kurang  baik,  terutama terhadap  nilai  kalor  yang  dihasilkan.  Menurut Fatriani et al (2018), pada waktu pembakaran akan terjadi penumpukan abu, sehingga  akan menyebabkan  penurunan  terhadap  panas  yang dihasilkan.
Kadar Zat Mudah Menguap
Kadar zat mudah menguap adalah zat yang menguap  dari  hasil  dekomposisi  senyawa-senyawa yang  terdapat  dalam  suatu  bahan  selain  air disebabkan  oleh  pemanasan  tanpa  ada  udara  luar (Hendra et al ., 2000 dalam Winata 2013). Grafik nilai rata-rata  kadar  zat  mudah  menguap  pelet  kayu dapat  dilihat  pada Gambar  2.4 . Nilai  kadar  zat mudah menguap pelet kayu tertinggi terdapat pada pelet  kayu  Meranti  Merah,  terendah  terdapat  pada pelet  kayu  Sungkai  sedangkan  kadar  zat  mudah menguap pelet kayu Bangkirai diantara keduanya.
Nilai  kadar  zat  mudah  menguap  pada penelitian  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  penelitian Tyas  (2015)  sebesar  66,74-72,54%  sedangkan dengan  penelitian  Utami  (2017),  nilai  kadar  zat mudah  menguapnya  hampir  sama  sebesar  79,32- 79,87%.  Tingginya  nilai  kadar  zat  mudah  menguap pada  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh  suhu pengempaan.  Utami  (2017)  mengatakan  bahwa kenaikan  suhu  kempa  pada  saat  pencetakan  pelet kayu  memberikan  pengaruh  yang  nyata  terhadap nilai  kadar  zat  terbang  yaitu  semakin  tinggi  suhu kempa yang digunakan maka nilai kadar zat terbang semakin  rendah.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Ilmi  (2015) yang  menyatakan  bahwa  perlakuan  suhu  kempa memberikan  pengaruh  yang  nyata  terhadap  kadar zat terbang pelet kayu yang dihasilkan. Namun pada penelitian  ini  tidak  menggunakan  suhu  pada  saat pengempaan. Penyebab lainnya adalah karena tidak dilakukan  karbonisasi  pada  serbuk  kayu  yang digunakan.  Hal  tersebut  dibuktikan  oleh  Liliana (2010) dalam Tyas (2015) yang menyatakan bahwa karbonisasi  bahan  yang  digunakan  bertujuan  untuk mengurangi  kadar  zat  terbang  penyebab  asap  dan meningkatkan nilai kalor pembakaran misalnya pada pelet kayu sekam padi.
Hasil  analisis  sidik  ragam  nilai  kadar  zat mudah  menguap  tidak  menunjukkan  perbedaan. Kadar  zat  mudah  menguap  ketiga  jenis  kayu cenderung  seragam.  Nilai  kadar  zat  mudah menguap  pelet  kayu  yang  dihasilkan  diharapkan serendah  mungkin  karena  Hendra  (2012) dalam Utami  (2017)  mengatakan  bahwa  pelet  kayu  yang memiliki nilai kadar zat mudah menguap yang tinggi maka  akan  menimbulkan  asap  yang  lebih  banyak pada  saat  dinyalakan  dibandingkan  dengan  pelet yang  memiliki  nilai  kadar  zat  mudah  menguap rendah.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pendapat Hansen  (2009) dalam Winata  (2013)  yang mengatakan bahwa nilai zat mudah menguap dalam bahan  bakar  menentukan  waktu  pembakaran, kecepatan  pembakaran  dan  banyaknya  asap  yang dihasilkan saat proses pembakaran. Semakin tinggi kadar  zat  mudah  menguap  suatu  bahan  bakar, maka  efisiensi  pembakaran  bahan  bakar  akan menurun dan asap yang dihasilkan semakin banyak.

## Kadar Karbon Terikat
Karbon  terikat  merupakan  unsur  karbon yang  terdapat  dalam  bahan  selain  kadar  air,  kadar abu  dan  zat  terbang.  Karbon  terikat  merupakan indikator  untuk  mengetahui  jumlah  material  padat yang dapat terbakar setelah komponen zat terbang dihilangkan  dari  zat  tersebut  (Speight,  2005 dalam Wibowo et  al. ,  2017).  Grafik  nilai  rata-rata  kadar karbon terikat berbanding terbalik dengan kadar zat mudah menguap sepeti dapat dilihat pada Gambar 2.5 . Nilai  rata-rata  kadar  karbon  terikat  pelet  kayu terendah  terdapat  pada  pelet  kayu  Meranti  Merah, tertinggi  pada  pelet  kayu  Sungkai  sedangkan  pelet kayu Bangkirai diantara keduanya.
Pelet  kayu  Sungkai  memiliki  nilai  kadar karbon  terikat  yang  lebih  tinggi  karena  pelet  kayu Sungkai  memiliki  nilai  kadar  zat  mudah  menguap yang  lebih  rendah  dibandingkan  pelet  kayu Bangkirai  dan  Meranti  Merah  serta  nilai  kadar  abu pelet kayu Sungkai lebih rendah dibandingkan pelet kayu  Meranti  Merah.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  Zulfian et  al. (2015)  yang  menjelaskan bahwa  nilai  kadar  zat  mudah  menguap  dan  kadar abu  mempengaruhi  nilai  kadar  karbon  terikat, semakin tinggi nilai kadar zat mudah menguap maka nilai  kadar  karbon  terikat  akan  semakin  rendah,
Kualitas  Pelet  Tiga  Jenis  Kayu:  Bangkirai  (Shorea  laevis  Rdl),  Sungkai (Peronema canescens Jack) dan Meranti Merah (Shorea leprosula Mig)
begitu juga dengan sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi dengan kadar abu, semakin tinggi kadar abu maka nilai karbon terikat juga akan semakin rendah.
Hasil analisis sidik ragam nilai kadar karbon terikat tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini berarti ketiga  jenis kayu  memiliki  nilai kadar karbon terikat yang  cenderung  seragam.  Kadar  karbon  terikat merupakan  salah  satu  penentu  kualitas  pelet  kayu. Kadar  karbon  terikat  yang  tinggi  menunjukkan kualitas  pelet  kayu  yang  baik  dan  begitu  juga sebaliknya karena kadar karbon terikat mempengaruhi  besarnya  nilai  kalor.  Saputro et  al . (2012) dalam Nadjib  (2016)  mengatakan  bahawa kandungan karbon terikat yang semakin tinggi akan menghasilkan  nilai  kalor  semakin  tinggi  karena kadar  karbon  terikat  berbanding  lurus  dengan  nilai kalor  sehingga  kualitas  bahan  bakar  akan  semakin baik.

## Nilai Kalor
Parameter  utama  dalam  menentukan kualitas  pelet  kayu  adalah  nilai  kalor  pembakaran untuk  mengetahui  nilai  panas  pembakaran  yang dihasilkan. Patabang (2011) dalam Damayanti et al . (2017)  mendefenisikan  nilai  kalor  sebagai  panas yang  dilepaskan  dari  pembakaran  sejumlah kuantitas  unit  bahan  bakar  (massa)  dimana produknya  dalam  bentuk  abu,  gas  CO 2 ,  SO 2 , Nitrogen  dan  air,  tidak  termasuk  air  yang  menjadi uap. Nilai kalor pelet kayu pada penelitian ini dapat dilihat  pada Gambar  2.6 . Nilai  kalor  pelet  kayu tertinggi  pada  pelet  kayu  Sungkai,  nilai  kalor terendah  terdapat  pada  pelet  kayu  Meranti  Merah. Nilai  kalor  penelitian  ini  hampir  sama  dengan  hasil penelitian  Tyas  (2015)  dengan  nilai  kalor  sebesar 4407-4628kal/g  dan  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan  penelitian  Damayanti et  al .  (2017)  dengan nilai  kalor  sebesar  917,5kal/g-3909,1kal/g.  Namun lebih  rendah  dibandingkan  penelitian  Utami  (2017) dengan nilai kalor sebesar 4969kal/g-5639kal/g.
Nilai  kalor  pelet  kayu  Sungkai  lebih  tinggi dibandingkan  pelet  kayu  Bangkirai  dan  Meranti Merah  karena  kadar  air  pelet  kayu  Sungkai  lebih rendah  walaupun  nilai  kadar  abunya  sama  dengan pelet kayu Bangkirai. Penyebab lainnya karena nilai
kadar karbon terikat pada pelet kayu  Sungkai lebih tinggi  dibandingkan  pelet  kayu  Bangkirai  dan Meranti Merah. Sesuai dengan pendapat (Saputro et al .  (2012) dalam Wibowo  (2017)  yang  mengatakan bahwa  semakin  tinggi  kandungan  kadar  karbon terikat dalam bahan bakar, semakin tinggi nilai kalor yang  dihasilkan  sedangkan  kadar  karbon  terikat yang  rendah  akan  menunjukkan  kualitas  bahan bakar yang kurang baik.
Nurhayati  (1974) dalam Triono  (2006) menyatakan  bahwa  tinggi  rendahnya  nilai  kalor dipengaruhi oleh kadar air dan kadar abu pelet kayu. Nilai kalor berbanding terbalik dengan nilai kadar air, semakin  tinggi  kandungan  kadar  air  suatu  bahan bakar maka nilai kalor yang dihasilkan akan semakin rendah.  Semakin  tinggi  kadar  abu  pelet  kayu  akan menurunkan  nilai  kalor  pelet  kayu  yang  dihasilkan. Hal ini dipertegas oleh Yanti (2013) dalam Mahdie et al. (2016)  yang  menyatakan  bahwa  nilai  kalor  erat kaitannya dengan kadar air semakin tinggi kadar air yang dikandung oleh suatu bahan kayu, maka nilai kalor  yang  diperoleh  akan  semakin  rendah.  Hal  ini disebabkan  karena  panas  yang  tersimpan  dalam pelet  kayu  terlebih  dahulu  digunakan  untuk mengeluarkan  air  yang  ada  sebelum  kemudian menghasilkan  panas  yang  dapat  dipergunakan sebagai  panas  pembakaran.  Hasil  analisis  sidik ragam nilai kalor tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini berarti ketiga jenis kayu memiliki nilai kalor yang cenderung seragam.  Nilai kalor yang semakin tinggi akan semakin efisien dalam proses pembakarannya dan  menghemat  bahan  baku  energi.  Sulistyanto (2006) dalam Nadjib (2016) juga menyatakan bahwa semakin  besar  nilai  kalor  maka  temperatur pembakaran semakin tinggi dan kualitas  pelet kayu semakin baik.

## Perbandingan Hasil Mutu Pelet Kayu
Perbandingan  data  hasil  pengujian  mutu pelet kayu menggunakan bahan baku yang berbeda yaitu  Kayu  Bangkirai,  Sungkai  dan  Meranti  Merah berdasarkan nilai total rata-rata dengan standar SNI 8021-2014,  standar  Prancis  (ITEBE)  dan  standar Swedia (SS 18 71 20) dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengujian Pelet Kayu Bangkirai, Sungkai dan Meranti Merah dengan standar SNI 8021-2014, standar Prancis (ITEBE) dan standar Swedia (SS 18 71 20
Vol 14 No 1 Juni 2020 : 13 – 23
Parameter Pengujian Hasil Pengujian SNI (8021-2014) Prancis (ITEBE) Swedia (SS 18 71 20) Bangkirai Sungkai Meranti Merah Kadar air (%) 11,18 ab 10,84 ab 11,22 ab ≤ 12 ≤15 ≤ 10 Kerapatan (g/cm 3 ) 0.67 c 0,48 0,52 ≥ 0,8 >1,15 > 0,60 Kadar abu (%) 0,50 abc 0,50 abc 0,60 abc ≤ 1,5 ≤ 6,00 < 0,70 Kadar zat mudah menguap (%) 79,90 a 79,70 a
80 a ≤ 80 - - Kadar karbon terikat (%) 19,6 a 19,8 a 19,4 a ≥ 14 - - Nilai kalor (kal/g) 4577,63 abc 4667,25 abc 4386,1 abc ≥ 4000 ≥ 4036,6 ≥ 4036,6
Sumber  :  SNI  8021  :  2014,  Douard  (2007) dalam Nasir  (2015),  Hahn  (2004)  dalam  Nasir  (2015)  dan  Hasil Penelitian
Keterangan : a : Standar SNI 8021-2014; b : Standar Prancis (ITEBE); c : Standar Swedia (SS 18 71 20); + : Memenuhi standar; - : Tidak memenuhi standar
Nilai  rata-rata  keseluruhan  parameter  yang diuji dibandingkan dengan standar  SNI 8021-2014, standar Prancis (ITEBE), standar Swedia (SS 18 71 20)  seperti  pada Tabel  3. menunjukkan  bahwa, kadar abu, kadar zat mudah menguap, kadar karbon terikat  dan  nilai  kalor  dari  ketiga  jenis  pelet  kayu memenuhi  standar  SNI  8021-2014,  kecuali  nilai kerapatan.  Nilai  rata-rata  kadar  air,  kadar  abu  dan nilai  kalor  dari  ketiga  jenis  pelet  kayu  memenuhi standar  Prancis  (ITEBE),  kecuali  nilai  kerapatan. Standar  Prancis  dan  satandar  Swedia  tidak mensyaratkan  nilai  kadar  zat  mudah  menguap  dan kadar karbon terikat. Pada pengujian kadar abu dan nilai  kalor  dari  ketiga  jenis  pelet  kayu  memenuhi standar  Swedia  (SS  18  71  20),  hanya  kerapatan pelet  kayu  Bangkirai  yang  memenuhi  standar Swedia, sedangkan nilai kadar air ketiga jenis pelet kayu tidak memenuhi standar.
Hasil  pengujian  mutu  ketiga  jenis  pelet  kayu menunjukkan  bahwa  pelet  kayu  Sungkai  memiliki kualitas  yang  lebih  baik  dibandingkan  pelet  kayu Bangkirai  dan  Meranti  Merah.  Hal  ini  disebabkan karena pelet kayu Sungkai memiliki kadar air, kadar abu  dan  kadar  zat  mudah  menguap  yang  lebih rendah, namun lebih tinggi pada kadar karbon serta nilai kalor. Sesuai dengan pendapat Hendra (2012) yang  menyatakan  bahwa  pelet  kayu  yang  memiliki mutu baik adalah yang memiliki kadar air, kadar zat
mudah menguap dan kadar abu yang rendah serta harus  memiliki  kerapatan,  kadar  karbon  terikat  dan nilai kalor yang tinggi.
Secara  keseluruhan  hasil  penelitian  yang diperoleh  memenuhi  standar  SNI  8021-2014, standar Prancis (ITEBE) dan standar Swedia (SS 18 71  20)  kecuali  nilai  kerapatan  dan  kadar  air.  Nilai kerapatan  pelet  kayu  Bangkirai  hanya  memenuhi standar Swedia (SS 18 71 20) sedangkan nilai kadar air  ketiga  jenis  pelet  kayu  tidak  memenuhi  standar Swedia (SS 18 71 20).

## KESIMPULAN
Pelet  kayu  Bangkirai  mempunyai  kualitas yang  lebih  baik  dibandingkan  Pelet  kayu  Sungkai dan  Meranti  Merah.  Meskipun  ketiga  jenis  kayu sama-sama  masuk  dalam  standar  SNI,  kecuali kerapatan,  akan  tetapi  karena  secara  statistik kerapatan  menunjukkan  perbedaan  yang  nyata, secara  angka  Pelet  kayu  Bangkirai  menunjukkan nilai  tertinggi  dan  kerapatan  Pelet  kayu  Bangkirai masuk  dalam  standart  swedia.  Ketiga  Jenis  kayu mempunyai  prospek  untuk  konsumsi  Dalam  Negeri maupun  eksport  (standart  Prancis),  namun  perlu penanganan lebih lanjut terhadap kadar air maupun kerapatan.

## SARAN
Kualitas  Pelet  Tiga  Jenis  Kayu:  Bangkirai  (Shorea  laevis  Rdl),  Sungkai (Peronema canescens Jack) dan Meranti Merah (Shorea leprosula Mig)
Pemanfaatan  Limbah  Kayu  Bangkirai, Sungkai  dan  Meranti  Merah  dapat  menjadi  pilihan jenis  untuk  dikembangkan  menjadi  pelet,  sebagai bahan bakar terbarukan, baik untuk konsumsi dalam negeri  maupun  eksport,  dengan  penanganan  yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian,  A.,  Sulaeman,  R.,  Oktorini,  Y.  2015. Karakteristik  Wood  Pellet  Dari  Limbah  Kayu Karet ( Hevea brazilliensis Muell. Arg) Sebagai Alternatif  Sumber  Energi  Terbarukan. Jurnal Fakultas pertanian 2 (2).
Amin, Y. & Dwianto, W. 2006. Pengaruh Suhu dan
Tekanan  Uap  Air  terhadap  Fiksasi  Kayu Kompresi  dengan  Menggunakan Close
System  Compression . Ilmu  dan  Teknologi Kayu Tropis 4 (2) : 55-60.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1989.  Arang  Kayu untuk  Peleburan  Logam.  SNI  01-  1506. Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1995.  Arang  Aktif Teknis. SNI 06 - 3730. Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2000.  Briket  Arang Kayu. SNI 01 - 6235. Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional. 2014. Pelet Kayu. SNI 8021. Jakarta.
Bahri,  S.  2014.  Biopelet  Kayu  Agathis  Dengan Penguat  Kulit  Lepasnya.  Skripsi.  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor
Banuaji,  A.  2015.  Prototype  Pengering  Biomassa Tipe  Rotary.  Skripsi.  Politeknik  Negeri Sriwijaya. Palembang.
Damayanti  R.,  Lusiana,  N.  &  Prasetyo,  J.  2017. Studi  Pengaruh  Ukuran  Partikel  Dan Penambahan  Perekat  Tapioka  Terhadap Karakteristik  Biopelet  Dari  Kulit  Coklat ( Theobroma Cacao L.) Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terbarukan. Jurnal Teknologi Hutan 11 (1) : 9
El  Bassam,  N.  &  Maegaard,  P.  2004.  Integrated renewable  energy  on  rural  communities.
Planning  guidelines,  technologies  and applications. Elsevier. Amsterdam.
Fatriani,  Sunardi,  Arfianti.  2018.  Kadar  Air, Kerapatan,  Dan  Kadar  Abu  Wood  Pellet Serbuk  Gergaji  Kayu  Galam  ( Melaleuca Cajuputi Roxb)  Dan  Kayu  Akasia  ( Acacia Mangium Wild). EnviroScienteae  Vol.  14
(1):77-81.
Ilmi, S. 2015. Biopelet Dari Limbah Batang Sorgum ( Sorghum  bicolor L.).  Skripsi.  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor
Lamanda,  D.,  Setyawati,  D.,  Nurhaida,  Diba,  F.  &
Roslinda,  E  .2015.  Karakteristik  Biopelet Berdasarkan  Komposisi  Serbuk  Batang Kelapa Sawit Dan Arang Kayu Laban Dengan Jenis Perekat Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terbarukan. Hutan Lestari 3 (2) : 313 – 321 Mahdie,  M.F.,  Subari,  D.,  Sunardi,  Ulfah,  D.  2016. Pengaruh  Campuran  Limbah  Kayu  Rambai dan  Api-Api  Terhadap  Kualitas  Biopelet Sebagai  Enegi  Alternatif  Dari  Lahan  Basah.
Jurnal Hutan Tropis 4 (3): 246-253.
Muslich,  M.,  Wardani,  M.,  Kalima,  T.,  Rulliaty,  S., Damayanti, R., Hadjib, N., Pari, G., Suprapti, S.,  Iskandar,  M.I.,  Abdurachman,  Basri,  E., Heriansyah, I.  & Tata, H.L. 2013. Atlas Kayu Indonesia  Jilid  IV.  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Keteknikan  Kehutanan  dan Pengolahan Hasil Hutan. Bogor.
Nadjib,  N.A.  2016.  Optimasi  Proses  Pembuatan Biopelet  Dari  Ampas  Kopi  Instan  Dan  Arang Tempurung  Kelapa  Dengan Response Surface  Method .  Skripsi.  Fakultas  Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor
Nurwigha  R.  2012.  Pembuatan  Biopelet  dari Cangkang Kelapa Sawit dengan Penambahan Arang  Cangkang  Sawit  dan  Serabut  Sawit Sebagai  Bahan  Bakar  Alternatif  Terbarukan. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor
Peraturan  Presiden  RI.  2006.  Kebijakan  Energi Nasional. No. 5 Tahun 2006. Indonesia.
Rahman. 2011. Uji Keragaan Biopelet dari Biomassa Limbah  Sekam  Padi  ( Oryza  sativa sp.) Sebagai  Bahan  Bakar  Alternatif  Terbarukan. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor
Vol 14 No 1 Juni 2020 : 13 – 23
Setiyono.  2004.  Pedoman  Teknis  Pengelolaaan Limbah Industri Kecil. Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta.
Sjostrom  E.  1998.  Kimia  Kayu:  Dasar-Dasar Penggunaan. Gadjah Mada University Press (terjemahan). Yogyakarta Triono,  A.  2006.  Karakteristik  Briket  Arang  Dari
Campuran Serbuk Gergajian Kayu Afrika
( Maesopsis eminii Engl ) dan Sengon
( Paraserianthes falcataria L. Nielsen )
Dengan  Penambahan  Tempurung  Kelapa    ( Cocos nucifera L ). Skripsi. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor
Tyas,  H.N.  2015.  Kualitas Pellet  Kayu  Dari  Limbah
Padat  Pengolahan  Kayu  Putih  ( Melaleuca leucadendron )  Sebagai  Bahan  Bakar  Ramah Lingkungan.  Skripsi.  Fakultas  Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor
Utami,  A.B.  2017.  Kualitas  Pelet  Kayu  Pulai
( Alstonia  scholaris )  dari  Hasil  Ikutan  Pabrik Pensil.  Skripsi.  Fakultas  Kehutanan  Institut Pertanian Bogor. Bogor
Wati,  N.  H.  2008.  Pertumbuhan Shorea  leprosula Miq dan Shorea parvifolia Dyer dalam Sistem Silvikultur TPTI Intensif (Studi Kasus di Areal IUPHHK  PT.  Sari  Bumi  Kusuma  Unit  Sungai Seruyan  Kalimantan  Tengah).  Skripsi. Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor.
Bogor
Winata,  A.  2013.    Karakteristik  Biopelet  Dari Campuran  Serbuk  Kayu  Sengon  Dengan Arang  Sekam  Padi  Sebagai  Bahan  Bakar Alternatif  Terbarukan.  Skripsi.  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor
Windarwati,  S.  2011.  Seminar  Nasional  Teknologi
Kimia Kayu. Bogor
Zulfian,  Diba,  F.,  Setyawati,  D.,  Nurhaida  & Roslinda,  E.  2015.  Kualitas  Biopelet  dari Limbah  Batang  Kelapa  Sawit  pada  Berbagai Ukuran  Serbuk  dan  Jenis  Perekat. Jurnal Hutan Lestari 3(2):208-216.